Abstrak — Batok  kelapa  muda  seringkali  diabaikan  oleh masyarakat, yang mengakibatkan akumulasi limbah di beberapa lokasi. Padahal, ciri khas batok kelapa muda lunak dan memiliki corak  dan  motif  serabut  yang  unik  memiliki  potensi  untuk dijadikan  material  pengembangan  desain  dalam  produk  olahan batok  kelapa  yang  sudah  beredar  di  pasaran.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  menentukan  metode  pengolahan  yang efektif  untuk  batok  kelapa  muda  dengan  menggunakan  teknik press.  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menciptakan inovasi  desain  yang  berbeda  dari  produk  olahan  batok  kelapa yang  telah  ada  sebelumnya.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  pengguna  dan ahli, disertai dengan pengamatan lansung terhadap ketersediaan limbah  di  lapangan  dan  produk  olahan  eksisting  untuk mengidentifikasi  karakteristik  dan  perlakuan  yang  tepat  dalam pengolahan limbah ini. Eksperimen yang dilakukan menemukan teknik  pengolahan  baru  dalam  mengolah  material  untuk pembuatan produk kap. Teknik pelunakan yang digunakan juga berpotensi  menghasilkan  desain  produk  olahan  batok  kelapa yang  memiliki  keunikan  tersendiri  dibandingkan  produk  yang sudah  ada.  Sementara  itu,  corak  dan  motif  khas  batok  kelapa muda  dapat  dipertahankan,  sehingga  menghasilkan  suatu produk yang menampilkan kesan alami material.
Kata  Kunci—  batok,  desain  lampu, kelapa muda,  material  baru, teknik press.
Abstract—  Young  coconut  shells  are  often  ignored  by  the community,  which  results  in  the  accumulation  of  waste  in  several locations.  In  fact,  the  characteristics  of  young  coconut  shells  are soft  and  have  unique  fiber  patterns  and  motifs,  which  have  the potential to be used as material for design development in processed coconut  shell  products  that  are  already  circulating  on  the  market. The  aim  of  this  research  is  to  determine  an  effective  processing method  for  young  coconut  shells  using  the  press  technique.  Apart from that,  this  research aims  to  create design innovations that  are different from previously existing processed coconut shell products. Data  collection  was  carried  out  by  conducting  interviews  with several users and experts, accompanied by direct observation of the availability  of  waste  in the  field  and existing  processed  products to identify the characteristics and appropriate treatment in processing this  waste.  The  experiments  carried  out  discovered  new  processing techniques  in  processing materials for making  hood  products.  The softening  technique  used  also  has the potential to produce  designs for  processed  coconut  shell  products  that  are  unique  compared  to existing  products.  Meanwhile,  the  typical  patterns  and  motifs  of young coconut shells can be maintained, resulting in a product that displays the natural impression of the material.
Keywords—  shell,  lamp  design,  young  coconut,  new  materials, press techniques.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagai  negara  nomor  satu  dalam  produksi  kelapa global,  menghasilkan  jumlah  komoditas  kelapa  terbesar  di dunia.  Pada tahun  2019,  produksi  kelapa  Indonesia  mencapai 17,13 juta ton. Berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia melakukan kegiatan ekspor kelapa mencapai 1,53  juta  ton  dengan  nilai  mencapai  US$  819,26  juta  hingga kuartal III-2020. [1]. Dari diagram di bawah dapat dilihat data provinsi yang menghasilkan kelapa terbanyak di tahun 2020.
Gambar 1.    Informasi mengenai sepuluh provinsi di Indonesia yang menjadi produsen kelapa terbesar pada tahun 2020.
Batok  kelapa  merupakan  hasil  samping  konsumsi  kelapa, salah  satu  sektor  yang  menghasilkan  limbah  batok  kelapa adalah  penjual  es  kelapa  muda.  Berdasarkan  hasil  observasi dan jurnal yang ditulis oleh Sibarani [2], setiap penjual kelapa muda  dapat  menghabiskan  10-170  buah  per  harinya. Banyaknya  jumlah  konsumsi  es  kelapa  muda  menghasilkan jumlah  limbah  yang  banyak  pula.  Limba  batok  kelapa  muda sangat  jarang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Kadar  air  yang terdapat  dalam  tempurung  kelapa  muda  tidak  ideal  untuk digunakan sebagai bahan pembuatan arang karena memerlukan  proses  produksi  yang  memakan  waktu  dan

## Pengolahan Limbah Batok Kelapa Muda Menggunakan Teknik Press sebagai Material Produk Seri Lampu
MY Alief Samboro, Linda Monica Hadi Kusuma, Audit Yulardi, Primaditya Hakim Departemen Desain Produk, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
e-mail : samboro@its.ac.id

## MY Alief Samboro, Linda Monica, etc

## Pengolahan Limbah Batok Kelapa Muda Menggunakan Teknik Press sebagai Material Produk Seri Lampu
menghasilkan  produk  dengan  kualitas  yang  kurang  optimal. Oleh  karena  itu,  biasanya  para  pedagang  es  kelapa  muda membuang  limbah  tersebut  tanpa  pengolahan  lebih  lanjut. Meskipun  termasuk  dalam  kategori  sampah  organik,  limbah tempurung  kelapa  tidak  mudah  terurai  oleh  mikroorganisme karena kandungan lignin di dalamnya. Hal ini dapat memenuhi tempat  dan  menyebabkan  penumpukan.  Batok  kelapa  muda yang  dibiarkan  menumpuk  menimbulkan  bau  dan  penyakit DBD di musim hujan [3]. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi limbah dan menambah nilai jual dari batok kelapa muda.
Komposisi batok kelapa muda : air 8,0%, lignin 29,4%, abu 0,6%, dan selulosa 26,6%, yang membuat batok kelapa muda lebih  lunak  apabila  dibandingkan  dengan  batok  kelapa  tua sehingga  jarang  dimanfaatkan  oleh  para  pengrajin  sebagai bahan  kerajinan.  Namun  disisi  lain,  sifat  lunak  dari  batok kelapa  muda  sangat  berpotensi  untuk  dimanfaatkan  menjadi material  produk  kerajinan,  karena  lebih  mudah  diproses  dan lebih  fleksibel  untuk  dibentuk.  Lain  hal  dengan  batok  kelapa tua,  yang  memiliki  komposisi  :  lignin  36,51%,  Selulosa 33,61%, Hemiselulosa 29,27, yang membuat batok kelapa tua bersifat  keras  dan  kaku.  Sifat  tersebut  mengakibatkan susahnya  proses  pemotongan  terlebih  karena  bentuknya melengkung. Selain itu, batok kelapa tua juga kurang fleksibel untuk  dibuat  dengan  bentuk  yang  lebih  bervariatif.  Hal  ini menyebabkan  teknik  produksi  dan  desain  dari  produk  batok kelapa yang relatif kurang berkembang.
Tidak  hanya  itu, batok  kelapa  juga  mempunyai  corak  yang unik  yang  terbentuk  dari  serat garis  urat.  Motif  yang  khas ini mampu memberikan nilai estetika yang unik. [4]. Motif batok kelapa  dapat  memberikan  dekorasi  pada  produk  yang dirancang  dengan  tampilan  yang  natural  [5][6].  Sehingga, batok  kelapa  muda  sangat  berpotensi  untuk  dimanfaatkan sebagai alternatif material untuk produk lampu.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Data Primer
Untuk  mendapatkan  data  primer  yang  dibutuhkan, dilaksanakanlah  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan kepada  mitra,  pengrajin,  target  user,  dan  ahli.  Sedangkan eksperimen  digunakan  untuk  mendapatkan  teknik  pengolahan material.

## B. Data Sekunder
Data  sekunder  didapatkan  dari  jurnal,  artikel,  website,  dan social  media.  Semua  sumber literatur  yang  digunakan  berasal dari  ahli  dan  sumber  terpercaya.  Data  sekunder  yang didapatkan berupa informasi mengenai tren, produk eksisting, informasi mengenai material dan pencahayaan, serta penelitian terdahulu.

## C. Material Driven Design
Material  Driven  Design  adalah  suatu  pendekatan  yang mempertimbangkan bagaimana suatu bahan dapat membentuk dan  memengaruhi  keseluruhan  pengalaman  pengguna melalui
karakteristik khusus yang dimiliki oleh bahan tersebut. [6][7]. Metode ini memiliki 4 tahap antara lain sebagai berikut :
• Understanding  the  material:  merupakan  langkah  awal dalam Material Driven Design untuk memahami sifat-sifat khusus  dari  suatu  bahan.  Sifat-sifat  bahan  dibagi  menjadi dua  kategori,  yakni  sifat  teknis  yang  diperoleh  melalui percobaan,  dan  sifat  kualitas  pengalaman  yang  diperoleh melalui wawancara.
• Material experience vision: langkah kedua dalam Material Driven  Design  adalah  merumuskan  visi  pengalaman material  dengan  tujuan  utama  menentukan  penggunaan material  dalam  produk  dan  menjalin  hubungan  antara material, produk, dan calon pengguna potensial.
• Manifesting  material  experience  patterns:langkah  ketiga dalam  Material  Driven  Design  melibatkan  penerapan material  pada  produk  dengan  cara  mengidentifikasi peluang  dan  area  potensial  sebagai  langkah  awal  dalam perancangan ide produk.
• Creating  material/  product  concept  :  langkah  terakhir dalam  Material  Driven  Design  adalah  menghasilkan konsep  produk  berdasarkan  karakteristik  material  yang telah ditemukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Perlakuan Material
Dalam  perancangan  ini,  topik  utama  yang  diambil  adalah memanfaatkan  hasil  eksplorasi  material  daur  ulang  limbah batok  kelapa  muda.  Sehingga  tujuan  dari  analisis  perlakuan material ini  adalah  untuk mengetahui  peluang atau  value  dari limbah  batok  kelapa  muda  sehingga  dapat  dimanfaatkan secara  maksimal.  Cara  yang  dilakukan  yaitu  dengan menentukan  perlakuan  terbaik,  cepat,  dan  tepat  untuk pemanfaatan limbah batok kelapa muda.
Klasifikasi  dilakukan  dengan  cara  mengamati  perbedaan material setelah batok kelapa dibersihkan dari sabutnya.
Tabel 1. Klasifikasi Sampel Material Jenis Sampel Karakteristik Lunak Memiliki ketebalan 0 - 1 mm
Bersifat lunak Usia batok kelapa 6 bulan
Warna batok cenderung putih Serat tidak terlihat jelas Permukaan halus
Kaku Memiliki ketebalan > 1 mm
Bersifat lebih keras
Usia batok kelapa 7 bulan Warna batok putih cenderung coklat Serat terlihat jelas Permukaan kasar
Tabel 2. Pengukuran Dimensi Material Pelunakan Sampel Ukuran awal (mm) Ukuran akhir (mm) Perubahan Rebus air Lunak 47 x 50 47 x 44 88% (sedikit menyusut) Kaku 45 x 52 45 x 52 0% (tidak menyusut) Tabel 3. Pengukuran Ketebalan Material Pelunakan Sampel Ukuran awal (mm) Ukuran akhir (mm) Perubahan Rebus air Lunak 4 2 50 % (menyusut) Kaku 5 4 80% (sedikit menyusut) Tabel 4. Pengukuran Kelengkungan Material Pelunakan Sampel Ukuran awal (mm) Ukuran akhir (mm) Perubahan Rebus air Lunak 14 - 100% (datar) Kaku 14 11 79% (melengkung) Tabel 5. Hasil Eksperimen Pelunakan Material Perlakuan Jenis Sampel Hasil Foto hasil pelunakan Merebus dengan air selama 2 jam lunak Menjadi
sangat lunak Warna
cenderung coklat Dimensi sedikit berkurang Material
menjadi datar kaku Menjadi
sedikit lunak Warna cenderung coklat Dimensi sedikit berkurang Kelengkungan sedikit
berkurang
Eksperimen  dilakukan  dengan  cara  merebus  batok  kelapa menggunakan  air  dalam  waktu  2  jam  dan  merendam  batok kelapa  dalam  larutan  NaOH  (15%)  +  air  (85%)  dalam  waktu 24  jam.  Alat  yang  diperlukan  adalah  panci,  kompor,  dan wadah plastik, sedangkan bahan yang diperlukan adalah batok kelapa  muda,  air,  dan  NaOH.  Pertama  dilakukan  pengukuran material dengan cara dipotong dengan ukuran dengan rentang 40-50  mm,  lalu  setelah  proses  pelunakan,  material  diukur kembali  menggunakan  penggaris  dan  didapatkan  hasil  pada tabel 2.
Selanjutnya  diukur  ketebalannya  menggunakan  penggaris, setelah  proses  pelunakan  ketebalan  material  diukur  kembali dan didapatkan hasil sebagai tabel 3.
Material awal diukur ketebalannya menggunakan penggaris, lalu  setelah  proses  pelunakan  ketebalan  material  diukur kembali dan didapatkan hasil pada tabel 4.
Selanjutnya  merupakan  perbandingan  hasil  pelunakan material, seperti yang ditampilkan pada tabel 5.
Berikutnya  dilakukan  eksperimen  pada  cetakan  yang digunakan untuk mengepress material (Tabel 6).
Tabel 6. Eksperimen Cetakan Material Jenis Cetakan Hasil Cetakan datar terbuat dari plat stainless steel Modul dapat lurus/datar mengikuti cetakan
Modul berhasil kering saat dioven dengan suhu 170 o C
dalam waktu 45 menit Cetakan bergelombang terbuat dari kayu Modul dapat bergelombang mengikuti cetakan Modul tidak bisa kering saat di oven dengan suhu yang sama dengan cetakan plat stainless (170 o C dalam waktu 45 menit)
Kesimpulan hasil analisis perlakuan material :
1. Proses perebusan dengan air selama 2 jam dapat melunakkan batok kelapa
2. Material batok kelapa dapat dicetak mengikuti cetakan press, namun cetakan berbahan logam lebih efektif dibandingkan cetakan kayu

## B. Analisis Perlakuan Modul
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mencari  alternatif  bentuk potongan  material  batok  kelapa  muda  berdasarkan  arah  serat batok kelapa (vertikal dan horizontal). Terdapat 3 bentuk yang didapatkan,  yaitu  persegi,  persegi  panjang,  dan  segitiga, dengan pola potong seperti gambar di bawah
Penilaian  :  Berikut  beberapa  kriteria  yang  diperlukan  dalam menentukan bentuk potongan paling ideal :
1. Kemudahan produksi (40%), kemudahan pemotongan dan produksi massal
2. Estetika penataan (30%), keindahan yang dihasilkan jika

## MY Alief Samboro, Linda Monica, etc

## Pengolahan Limbah Batok Kelapa Muda Menggunakan Teknik Press sebagai Material Produk Seri Lampu
bentuk disusun 3. Material  sisa  (30%),  jumlah  minimum  material  yang terbuang akibat pemotongan
Kriteria  tersebut  akan  dijadikan  acuan  dari  masing-masing bentuk  potongan.  Oleh  karena itu, dilakukan  proses  penilaian untuk  menentukan  bentuk  potongan  yang  paling  sesuai  untuk material.  Penilaian  ini  menggunakan  rentang  nilai  antara  1-5 dengan skor paling sesuai adalah 5 dan skor paing tidak sesuai 1 pada setiap kriteria (Tabel 7).
Tabel 7. Penilaian Bentuk Modul Kriteria penilaian Bentuk asli Persegi Persegi panjang Kemudaha n produksi (40%) 4 1.6 3 1.2 4 1.6 Mudah dipotong namun sulit produksi massal Sulit dipotong namun mudah produksi massal Lumayan sulit dipotong namun mudah produksi
massal Estetika penataan (30%) 5 1.5 3 0.9 4 1.2 Akan menghasilkan susunan yang unik (tidak beraturan) Akan menghasilkan susunan yang umum
Akan menghasilkan susunan yang lumayan umum Material sisa (30%) 4 1.2 3 0.9 4 1.2 Sedikit material sisa Banyak material sisa Lumayan banyak materia sisa Total 4.3 3.0 4.0
Gambar 1.  Modul kaku yang dihasilkan dari proses perendaman NaOH dan press
Gambar 1 menerangkan proses setelah dipotong, modul di- hot  press  dengan  suhu  170oC  selama  45  menit,  untuk menghilangkan  kandungan  air  dan  membuat  batok  kelapa lurus permanen. Dari hasil analisis perlakuan material di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  asli  lebih  menghasilkan bentuk  yang  unik,  proses  produksi  yang  mudah  dan meminimalisir material sisa yang harus dibuang.

## C. Analisis Karakteristik Modul
Pertama dilakukan analisis modul secara umum. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan karakteristik material limbah  batok  kelapa  muda  dan  memanfaatkannya  dalam perancangan.  Analisis  ini  didasari  dengan  tahapan  pertama dari  metode  Material  Driven  Design,  yaitu  mengenali karakteristik  material.  Gambar  2  dan  3  menjelaskan  jenis material  yang  dihasilkan  dari  proses  hot-press  di  suhu  170oC dengan durasi 45 menit.
Gambar 2.  Modul lunak hasil dari proses rebus dan press
Gambar 3.  Modul kaku hasil dari  proses rebus dan press
Ciri  khas  material  dapat  dibagi  menjadi  dua  aspek,  yaitu sifat  teknis  yang  dapat  diidentifikasi  melalui  eksperimen  dan sifat  kualitas  pengalaman  yang  diperoleh  melalui  wawancara
dengan pakar desain interior. Beberapa contoh ciri teknis dari limbah  batok  kelapa  muda  yang  diperoleh  dari  hasil eksperimen pada tabel 8.
Tabel 8. Karakteristik teknis modul secara umum Jenis Modul Modul lunak rebus Modul kaku rebus Modul kaku NaOH Bentuk potongan Bentuk asli Persegi Persegi panjan g Persegi Persegi panjang Kekakuan Fleksibel Kaku Kaku Kaku Kaku Warna Coklat muda sedikit kehitaman Coklat muda Coklat muda Gradasi warna coklat muda- tua, sedikit hitam dan kemera han Gradasi warna coklat muda- tua, sedikit hitam dan kemeraha n Motif Motif berupa serat-serat dan sangat terlihat Berupa garis serat tipis dan tebal vertikal dan horizon tal, lumaya n terlihat Berupa garis serat tipis dan tebal vertikal dan horizon tal, lumaya n terlihat Berupa garis serat tipis dan tebal vertikal, terlihat jelas Berupa garis serat tipis dan tebal vertikal, terlihat jelas Tekstur Halus di semua permukaan Memili ki tekstur halus di sisi dalam, kasar di sisi luar Memili ki tekstur halus di sisi dalam, kasar di sisi luar Memili ki tekstur halus di sisi dalam, kasar di sisi luar Memiliki tekstur halus di sisi dalam, kasar di sisi luar Tabel 9. Karakteristik teknis modul terhadap cahaya Jenis Modul Gambar Hasil
Modul lunak Tembus terhadap cahaya, dengan daya pancar 3 lux Menghasilkan warna kuning keemasan dan coklat Motif serat terlihat jelas Modul kaku Tidak tembus terhadap Cahaya, dengan daya pancar 0 lux
Cahaya menyorot pada permukaan modul sehingga lebih menampilkan gradasi warna dan motif pada modul
Selanjutnya dilakukan analisis karakteristik modul terhadap cahaya  dilakukan  dengan  cara  mendekatkan  modul  dengan lampu  pijar  untuk  melihat  efek  yang  dihasilkan  oleh  material (Tabel 9).
Kesimpulan dari analisis karakteristik teknis modul :
1.  Jenis  sampel  menentukan  ketebalan  yang  dihasilkan modul.  Sampel  lunak  menghasilkan  modul  yang  tipis (ketebalan  <  1  mm),  tembus  cahaya,  dan  fleksibel. Sedangkan  sampel  kaku  menghasilkan  modul  yang  tebal (ketebalan >1 mm) dan kaku.
2.  Jenis  perlakuan  menentukan  warna  dan  kekerasan  pada modul.  Batok  yang  direbus  menghasilkan  warna  yang cenderung terang dan pucat.
3.  Arah potong dan bentuk potongan menentukan motif yang dihasilkan pada modul. Arah potong horizontal menghasilkan  serat  yang  pendek,  sedangkan  arah  potong vertikal menghasilkan serat yang panjang. Bentuk asli dan persegi  panjang  lebih  banyak  memperlihatkan  motif daripada bentuk persegi
Karakteristik  kualitas  pengalaman  material  limbah  batok kelapa  muda  didapatkan  berdasarkan  hasil  dari  analisis wawancara  ahli  yang  merupakan  seorang  Junior  Konsultan Interior.  Berikut  ini  kesimpulan  dari  hasil  analisis  dan wawancara kepada ahli material:
1.  Afektif  –  merupakan  kesan  pertama  terhadap  material  :
Kaget  karena  batok  kelapa  bisa  menjadi  sangat  tipis, fleksibel,  bisa  lurus,  takut  sobek,  ,  ini  apa?,  ini  bedanya apa?, bagus, unik, keren
2.  Performatif  –  interaksi  pengguna  terhadap  material  : Dipegang,  di  lengkung-lengkung,  menyentuh  permukaan material,  diamati  bolak-balik,  didekatkan  dengan  lampu, menerawang, mencium baunya, ditimbang-timbang dengan tangan, diketuk-ketuk,
3.  Sensorial  –  adalah  sensasi  yang  dirasakan  oleh  indra pengguna terhadap material : Takut sobek, permukaan ada yang  kasar,  bau  apek  dan  bau  bahan  kimia  namun  tidak terlalu  terlihat,  motifnya  bagus,  warnanya  gradasi, motifnya bagus saat terkena cahaya
4.  Interpretatif  –  interpretasi  atau  makna  yang  akan  muncul terhadap material dalam pikiran pengguna : Sangat terlihat natural  motifnya,  unik  batok  kelapa  bisa  lurus,  eco friendly,  permukaan  kasar  kurang  bagus,  mirip  tengkorak manusia,  seperti  kulit  pohon,  seperti  kayu  biasa  kalau dipegang, tradisional, sangat menarik.

## D. Analisis Karakteristik Modul
Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan sambungan yang sesuai  dengan  karakteristik  material  limbah  batok  kelapa muda.  Berikut  beberapa  kriteria  yang  diperlukan  dalam menentukan sambungan paling ideal :
1. Sambungan kuat, tidak mudah terlepas (30%)
2. Kemudahan produksi (30%)
3. Estetika, tampilan yang bagus dan rapi (30%)
4. Pembaruan teknik (10%)

## MY Alief Samboro, Linda Monica, etc

## Pengolahan Limbah Batok Kelapa Muda Menggunakan Teknik Press sebagai Material Produk Seri Lampu
Kriteria  tersebut  akan  dijadikan  acuan  dari  masing-masing jenis  sambungan.  Oleh  karena itu, dilakukan  proses  penilaian untuk  menentukan  jenis  sambungan  yang  paling  sesuai  untuk material.  Penilaian  ini  menggunakan  rentang  nilai  antara  1-5 dengan skor paling sesuai adalah 5 dan skor paing tidak sesuai 1 pada setiap kriteria.
Tabel 10. Penilaian jenis sambungan sampel lunak Kriteria penilaian sambungan Jenis Perlakuan Lem Kayu Alifatik Lem PVAc
Sambunga n kuat (30%) 5 1.5 4 1.2 Sambungan sangat kuat Sambungan kuat Kemudaha n produksi (30%) 5 1.5 5 1.5 Produksi sangat mudah Produksi sangat mudah Estetika (30%) 5 1.5 4 1.2 Hasil terlihat sangat bagus dan rapi Hasil terlihat bagus dan rapi Pembaruan Teknik (10%) 1 0.3 1 0.3 Sangat  umum digunakan Sangat umum digunakan Total nilai 4.8 4.2

## E. Analisis Ketahanan Material
Analisis  uji  ketahanan  material  terhadap  jamur  dilakukan dengan  cara  mengamati  perubahan  material  selama  kurang lebih 1 bulan. Dimana material dibiarkan berada di suhu ruang (20-25  derajat  Celcius)  dengan  ruangan  terbuka  dan  wadah tertutup, seperti yang disajikan pada tabel 12.
Tabel 12. Analisis Ketahanan Material Jenis Modul Terhadap jamur Modul lunak Modul tidak mengalami perubahan dan tidak muncul jamur pada modul Modul kaku Modul tidak mengalami perubahan dan tidak muncul jamur pada modul
Dari  analisis  pada  Tabel  12  dapat  disimpulkan  bahwa modul  yang  telah  di  press  panas  akan  tahan  terhadap  jamur jika diletakkan di suhu ruang.

## F. Analisis Finishing Material Batok Kelapa
Tabel 13. Analisis Finishing Material Batok Kelapa Jenis Finishing Gambar Keterangan Melamin - Material menjadi lebih kuat dan tidak mudah rapuh - Tampilan natural dan mengkilap - Warna dan motif lebih terlihat - Aplikasi hanya perlu sekali - Lebih tahan terhadap jamur Natural Oil - Kekuatan material tetap - Tampilan natural dan sedikit mengkilap - Warna dan motif lebih terlihat
- Perlu diaplikasikan berulang - Tahan terhadap jamur Tidak difinishing
- Kekuatan material tetap - Tampilan sangat natural dan kusam - Warna dan motif tidak mencolok - Tahan terhadap jamur
Dari  hasil  analisis  finishing  material  pada  Tabel  13, didapatkan  bahwa  finishing  terbaik  untuk  material  batok kelapa  muda  ini  yaitu  menggunakan  melamin.  Melamin memberikan kekuatan pada material namun tetap mempertahankan motif dan warna natural dari batok kelapa.

## G. Analisis Pencahayaan
Dari analisis diatas, didapatkan bahwa jenis lampu dan jarak material (Tabel 14) mempengaruhi besarnya daya pancar yang dihasilkan.  Lampu  pijar  dipilih  sebagai  penerangan  karena dapat  memunculkan  motif  batok  kelapa  dengan  jelas  dan memiliki persebaran cahaya yang lebih luas serta daya pancar yang besar.

## H. Analisis Potensi Material Terhadap Produk
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  yang tepat  untuk  pengguna  yang  dituju.  Preferensi  desain  dan kebutuhan  dapat  diketahui  dari  persona  yang  dibuat  sehingga dapat  mempermudah  visualisasi  dalam  pembuatan  desain produknya.
Material  hasil  eksperimen  ditemukan  memiliki  corak  yang natural, cukup kuat untuk di tekuk, dan bersifat tembus cahaya (untuk  material batok  kelapa  lunak)  dan  tidak  tembus  cahaya (untuk  material  batok  kelapa  kaku)  sehingga  dapat dimanfaatkan untuk produk yang meneruskan cahaya. Contoh produk yang mengaplikasikan material ini seperti pada gambar 5.
Tabel 14. Analisis Finishing Material Batok Kelapa Jenis Lampu Jarak Gambar Hasil Lampu sorot 5 cm - Dapat memancarkan motif batok kelapa dengan sangat jelas - Persebaran cahaya 24-120 derajat - Daya pancar material 1 lux
10 cm - Daya pancar material 2 lux Lampu
Pijar
5 cm - Dapat memancarkan motif batok kelapa dengan sangat jelas - Persebaran cahaya 180-360 derajat - Daya pancar material 12 lux 10 cm - Daya pancar material 13 lux Lampu
LED strip
5 cm - Dapat memancarkan motif batok kelapa dengan jelas - Persebaran cahaya 180 derajat - Daya pancar material 10 lux
Produk  rancangan  di  atas  menggunakan  material  batok kayu  lunak  pada  komponen  kap  lampunya,  sehingga menghasilkan  pembiasan  cahaya  yang  menunjukkan  serat alami  dari  batok  kelapa.  Batok  kelapa  kaku  dipergunakan sebagai  bagian  belakang  yang  tidak  memerlukan  pembiasan cahaya.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Limbah batok kelapa yang biasa dibuang ternyata memiliki potensi  untuk  diolah  Kembali  menjadi  produk  yang  bernilai ekonomi.  Ketika  diolah  melalui  metode  perebusan dan teknik press dengan menggunakan metode tertentu sehingga menjadi suatu  lembaran.  Material  lembaran  baru  tersebut  memiliki kelebihan  dan  juga  keunikan  sehingga  dapat  diaplikasikan menjadi  produk  yang  memiliki  nilai  guna.  Penilitian  ini berpotensi menjadi acuan untuk pengolahan produk lain yang menggunakan material limbah kelapa.
Gambar 5.  Contoh rancangan produk yang mengaplikasikan material baru dari bahan batok kelapa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Rizaty, M. A. (2021, 03 12). Riau,  Provinsi Penghasil Kelapa Terbesar Nasional.
Retrieved from databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/12/riau-provinsi- penghasil-kelapa-terbesar-nasional
[2] Sibarani, C. G., Silalahi,  S. A., Armayanti, N., &  Sriwedari, T. (2021). PEMANFAATAN  LIMBAH  TEMPURUNG  DAN  KULIT  KELAPA MUDA  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENGGANTI  POLYBAG  DAN SUMBER BAHAN BAKAR BAGI RUMAH MAKAN DI KECAMATAN  MEDAN  HELVETIA  KOTA  MEDAN.  Seminar Nasional Pengapdian Kepada Masyarakat. Medan.
[3] Rahmawati,  V.,  Sugiarto,  A.  A.,  Rudianto,  M.  Y.,  Arifian,  M.  H.,  & Chotimah,  I.  C.  (2022).  PENINGKATAN  NILAI  EKONOMIS LIMBAH  KULIT  KELAPA  MELALUI.  Comvice:  Journal  Of Community Service.
[4] Hermita, R. (2019). MEMANFAATKAN LIMBAH BATOK KELAPA MENJADI  BERBAGAI  MACAM  BENTUK  KERAJINAN.  Jurnal Desain, Multimedia, dan Industri Kreatif Proporsi.
[5] Arfadiani,  D.,  &  Larasati,  D.  (n.d.).  PEMANFAATAN  LIMBAH TEMPURUNG KELAPA MUDA. Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa dan Desain.
[6] Pugersari,  D.,  Syarief,  A.,  &  Larasati,  D.  (2013).  Eksperimen Pengembangan  Produk  Fungsional  Bernilai  Komersial  Berbahan  Baku
Tempurung  Kelapa  Berusia  Muda  dengan  Teknik  Pelunakan.  ITB Journal of Visual Art and Design.
[7] Rohmah, U. (2023). Desain Decorative Wall  Panels Berbahan Material Daur Ulang Sampah Plastik Polystyrene Menggunakan Sistem Modular.
[8] Sanjaya,  G.,  Santosa,  A.,  &  Poilot,  J.  F.  (2018).  Perancangan  Kursi Santai Berbahan Dasar. Jurnal Intra, 531-535.
[9]  Sucahyono, A. E., & Perdana, A. (n.d.). PELUNAKAN TEMPURUNG KELAPA  DENGAN  PROSES.  SEMINAR  NASIONAL  KIMIA  DAN
PENDIDIKAN KIMIA XII (SN-KPK XII), (pp. 128-135)